ᮾᛴᘓタᢏ⾡◊✲ᡤሗ No.40
東急建設技術研究所報 No.40

U.D.C 666.97.033

 จ⤖㐜ᘏ๣࡜ᛴ⤖๣ࢆ⏝࠸ࡓ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᇶ♏≀ᛶ 

U.D.C 666.97.033

凝結遅延剤と急結剤を用いた吹付けコンクリートの基礎物性㸨㸨＊๓ཎ ఀ⸨ ＊ṇ᠇㸨 㕥ᮌ ᑗ඘
聡＊ ⪽ 伊藤正憲
鈴木将充㸨㸨㸨㸨㸨㸨ᒣᮏ
୰ᓥ ＊＊
ᩄ຾ ஂ⡿ ᗣᩥ＊＊༤ྖ
＊＊前原
山本博司

中島敏勝

久米康文



せ ⣙㸸  ᒣᓅࢺࣥࢿࣝࡢ୍ḟᨭಖᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡣ㸪୍⯡࡟⌧ሙෆ࡟タ⨨ࡋࡓࣉࣛࣥࢺ࡛〇㐀ࡋࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ྿௜ᶵ࡟࡚ᅽ㏦ࡋ㸪྿௜ࡅࣀࢬࣝ௜㏆ู࡛⣔⤫࠿ࡽ౪⤥ࡉࢀࡿᛴ⤖๣ࢆΰྜࡍࡿ᪉ᘧ࡛᪋ᕤࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛㸪⌧ሙࣉࣛࣥࢺࡢタ⨨ࡸኪ㛫〇㐀ࡀ㞴ࡋ࠸࡞࡝ࡢ᪋ᕤ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪᫨㛫࡟ᕷ୰⏕ࢥࣥࣉࣛࣥࢺ࡟࡚จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋ㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ〇㐀㸪⦎⨨ࡁࡋࡓᚋ㸪ኪ㛫࡟྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ᪋ᕤ᪉ἲࡀ୍౛࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪จ⤖㐜ᘏ๣࡜ᛴ⤖๣ࡢῧຍ㔞ࢆኚ໬ࡉࡏࡓ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᙉᗘⓎ⌧ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋ㸪X ⥺ᅇᢡ࠾ࡼࡧ♧ᕪ⇕ศᯒ࡟ࡼࡾ㸪จ⤖㐜ᘏ๣࡜ᛴ⤖๣ࡢే⏝ࡀࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࢭ࣓ࣥࢺỈ࿴࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆホ౯ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮦ㱋 28 ᪥࡛ࡣ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓ࡯࠺ࡀ↓ῧຍࡢࡶࡢࡼࡾ㸪ᅽ⦰ᙉᗘ࡜Ỉ㓟໬࢝ࣝࢩ࣒࢘(Ca(OH)2)ࡢ⏕ᡂ๭ྜࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓ࡯࠺ࡀᮦ㱋࡟㐍ࡴ࡟ࡘࢀ㸪Ỉ࿴཯ᛂࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㺕㺎㺺㺎㺢㺼㸸  NATM㸪྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸪จ⤖㐜ᘏ๣㸪ᛴ⤖๣㸪ᅽ⦰ᙉᗘ㸪♧ᕪ⇕ศᯒ㸪X ⥺ᅇᢡ┠ ḟ㸸  ࡣࡌࡵ࡟                      ᐇ㦂⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ     ᐇ㦂ᴫせ                      ࡲ࡜ࡵ      ࡣࡌࡵ࡟ࡢ⏕ᡂ㔞ࢆồࡵ㸪จ⤖㐜ᘏ๣࡜ᛴ⤖๣ࡢῧຍ㔞ࡀࢭ࣓ࣥࢺỈ࿴࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟ NATM ࡛ᵓ⠏ࡉࢀࡿࢺࣥࢿ࡛ࣝࡣ㸪୍ḟᨭಖᮦ࡜ࡋ࡚྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ᪋ᕤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ྿௜ࡅసᴗ࡟౑⏝ࡍࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡣ㸪సᴗࡢ㐍ᤖ࡟ ᐇ㦂ᴫせྜࢃࡏ࡚᫨ኪࢆၥࢃࡎᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪⌧ሙෆ࡟௬タ  ౑⏝ᮦᩱ࠾ࡼࡧ㓄ྜ㸪ᶵᲔ⾲ 1 ࡟౑⏝ᮦᩱ㸪⾲ 2 ࡟ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ㓄ྜࢆ♧ࡍࠋࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇㐀ࣉࣛࣥࢺࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇㐀ࣉࣛࣥࢺࡣᘓタࢥࢫࢺࡀ኱จ⤖㐜ᘏ๣ࡣ㸪ࣉࣛࣥࢺ࡛ࣞࢹ࢕࣮࣑ࢡࢫࢺࢥࣥࢡࣜࡁ࠸ࡓࡵ㸪ᘏ㛗ࡸ᩿㠃✚ࡢᑠࡉ࠸ࢺࣥࢿ࡛ࣝࡣᕷ୰ࡢ

࣮ࢺ〇㐀᫬࡟⦎ΰࡐỈࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋࢥࣥࢡࣜ⏕ࢥࣥࣉࣛࣥࢺࢆ฼⏝ࡍࡿ࡯࠺ࡀ⤒῭ⓗ࡜࡞ࡿሙྜࡀ

࣮ࢺࡣ㸪Ỉࢭ࣓ࣥࢺẚࡀ 56%㸪⣽㦵ᮦ⋡ 62.3%㸪༢఩࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᪋ᕤ᮲௳࡜ࡋ࡚᪋ᕤ࣮ࣖࢻࡀ⊃࠸ሙྜࡸ㸪Ỉ㔞 202kg/m3 ࡢ୍ᐃࡢ㓄ྜࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚㸪จ⤖㐜ᘏ๣Ẹᐙࡀ㏆᥋ࡍࡿሙྜ࡞࡝࡛ࡣ㦁㡢᣺ື࡞࡝⎔ቃ࡟㓄៖ࢆ No.1:↓ῧຍ㸪No.2:C×1%㸪No.3:C×1.5%ࡢ 3 㓄ྜ࡜ࡋࡓ᪋ᕤࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟ࡣ㸪᫨ኪ࡛᪋ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪┠ᶆࢫࣛࣥࣉࡣ྿௜ࡅ᫬࡟ 10±2cm ࡜ࡋࡓࠋᕤࡉࢀࡿࢺࣥࢿࣝ࡟྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ౪⤥ࡍࡿࡓ྿௜ࡅ᫬࡟౑⏝ࡍࡿᛴ⤖๣ࡣ࢝ࣝࢩ࣒࢘࢔࣑ࣝࢿ࣮ࢺ

ࡵ࡟㸪⏕ࢥࣥࣉࣛࣥࢺࡢኪ㛫᧯ᴗࢆせࡍࡿࡀ㸪㦁㡢᣺⣔ᛴ⤖๣ࢆ⏝࠸ࡓࠋືၥ㢟࡟ࡼࡿ㏆㞄༠ᐃ࡞࡝࡟ࡼࡾኪ㛫᧯ᴗࢆつไࡉࢀ⾲  ౑⏝ᮦᩱࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢゎỴ⟇࡜ࡋ࡚㸪ኪ㛫సᴗ࡟౑⏝ࡍࡿࢥࣥࢡᮦᩱグྕ࣮ࣜࢺࡣ㸪᫨㛫࡟⏕ࢥࣥࣉࣛࣥࢺ࡛จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍ

ࢭ࣓ࣥࢺ

C

ᬑ㏻࣏ࣝࢺࣛࣥࢻࢭ࣓ࣥࢺ㸪ᐦᗘ 3.16(g/cm3)⣽㦵ᮦSΰྜ◁㸪⾲஝ᐦᗘ 2.65(g/cm3)㸪F.M2.7⢒㦵ᮦ

G○▼㸪ᐦᗘ 2.69(g/cm3)㸪Gmax15(mm)

ΰ࿴๣

Ad

ኚᛶࣜࢢࢽࣥࢫࣝ࣍ࣥ㓟໬ྜ≀࡜࣏ࣜ࢝ࣝ࣎ࣥ㓟⣔໬ྜ≀ࡢ」ྜయ

จ⤖㐜ᘏ๣SC࢔ࣝ࢟ࣝ࢔࣑ࣀ࣍ࢫ࣍ࣥ㓟ᛴ⤖๣CA࢝ࣝࢩ࣒࢘࢔࣑ࣝࢿ࣮ࢺࡋ࡚〇㐀㸪⦎⨨ࡁࡋ㸪ࢫࣛࣥࣉࢆಖᣢࡋࡓ≧ែ࡛ᩘ᫬㛫ᚋ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ᪋ᕤ᪉ἲࡣ㸪୍㒊ࡢᕤ஦࡛ࡣ౑⏝ࡉࢀࡓ஦౛1),2)ࡣ࠶ࡿࡀ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟ᛴ⤖๣ࢆ౑⏝ࡋ࡚྿௜ࡅࡓሙྜࡢᇶᮏ≀ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟᳨ウࡉࢀࡓ஦౛ࡣᑡ

✀㢮⾲  ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ㓄ྜ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪จ⤖㐜ᘏ๣࡜ᛴ⤖๣ࡢῧຍ㔞ࢆኚ໬ࡉࡏ

No.

ࡓ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚྿௜ࡅ࠿ࡽ 3㸪24᫬㛫ᚋࡢึᮇᮦ㱋࡜ᮦ㱋 7㸪28 ᪥ࡢᙉᗘⓎ⌧ᛶ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᮦ㱋࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺ࠾ࡼࡧ Ca(OH)2
ᢏ⾡◊✲ᡤᅵᮌ◊✲ᐊ
 名古屋支店ྡྂᒇᨭᗑ
* 土木本部 土木技術設計部 **土木部ᅵᮌ㒊

77SC(C%)

No.1

0.0

No.2

1.0

No.3

1.5

W/C(%)

s/a(%)

༢఩㔞(kg/m3)
WCS

G

Ad

SC
0.0

56.0

62.3

202

360

1055

648

2.52

3.65.4

東急建設技術研究所報 No.40

⾲  ヨ㦂㡯┠࠾ࡼࡧ᪉ἲ⾲  ౑⏝ᶵᮦᶵᲔྡᆺᘧ㔜㔞㟁※྿௜ࡅࣟ࣎ࢵࢺ

MR-AX22

3.3t

200Vヨ㦂㡯┠ഛ⪃࣮࣋ࢫ㸸Ἔᅽࢩࣙ࣋ࣝ

3㸪24 ᫬㛫

0.06m3ᛴ⤖๣౪⤥ᶵ

(࢔ࣜࣂ 285)
PAC-250V

7㸪28 ᪥

1.55t

200V

⬟ຊ 6㹼21m3/h

0.65t

200V

⢊ᮎᅽ㏦⬟ຊ 8kg/min

X ⥺ᅇᢡ
♧ᕪ⇕ศᯒ



1R 6&
1R 6&
1R 6&ኖ዆ዐኴ FPヨ㦂᪉ἲJSCE-G 561-2010 ᘬᢤࡁ᪉ἲ࡟ࡼࡿ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢึᮇᙉᗘヨ㦂᪉ἲ㸦᱌㸧ᙉᗘ✵Ẽᦙ㏦᪉ᘧ྿௜ᶵᮦ㱋྿௜ࡅ┤ᚋ㸪
3㸪24 ᫬㛫㸪7㸪28 ᪥

JSCE-F 561-2010 ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸦ࣔࣝࢱࣝ㸧ࡢᅽ⦰ᙉᗘヨ㦂⏝౪ヨయࡢసࡾ᪉㸦᱌㸧྿௜ࡅᚋ㸪┤ࡕ࡟ࢧࣥࣉࣝࢆ᥇ྲྀ㸪5mm ⠠࡟࠿ࡅࡓᚋ㸪ᑒ⥸㣴⏕ࠋࡑࡢᚋ㸪ྛᮦ㱋࡛࢔ࣥࢺࣥ࡟ᾐₕࡋỈ࿴೵Ṇࠋศᯒࡣ࢔ࢭࢺࣥࢆ㝖ཤࡋࡓᚋ㸪88ȝm ௨ୗ࡟⢊○ࡋࡓヨᩱࢆᑐ㇟ࠋJIS A 1152㸪1153୰ᛶ໬῝ࡉ

28 ᪥㹼ᙉᗘヨ㦂⏝ࡢࢥ࢔౪ヨయࡢ࠺ࡕ㸪⾲ᒙ㒊ศࢆྵࡴࢧࣥࣉࣝࢆᑐ㇟ࠋ┯㻃ሮቬቑ俛拝㣑栢᧤ᨤ᧥ᅗ  ຍỈ࠿ࡽࡢ⤒㐣᫬㛫࡜ࢫࣛࣥࣉࡢ㛵ಀ
ᅗ 1 ࡟஦๓࡟☜ㄆࡋࡓࢫࣛࣥࣉࡢ⤒᫬ኚ໬ࢆ♧ࡍࠋจ⤖㐜ᘏ๣↓ῧຍ࡛ࡣ 12cm ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆ 1%࠾ࡼࡧ 1.5%ῧຍࡍࡿࡇ࡜࡛࡜ࡶ࡟ࢫࣛࣥࣉ෗┿  ヨ㦂྿௜ࡅࡢ≧ἣࡣ 19cm ࡜኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪┠ᶆࢫࣛࣥࣉࡢୗ㝈್
8cm ࢆ┠Ᏻ࡜ࡍࡿ࡜จ⤖㐜ᘏ๣ 1%ῧຍ࡛⣙ 7 ᫬㛫௨ෆ㸪
1.5%ῧຍ࡛⣙ 15 ᫬㛫௨ෆࡢࢫࣛࣥࣉಖᣢᛶ⬟ࡀ࠶ࡿࡇࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⦓ᐦᛶ࡛ホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ୰

࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡓࠋᛶ໬῝ࡉࢆồࡵࡓࠋ୰ᛶ໬῝ࡉࡣ㸪ᅽ⦰ᙉᗘヨ㦂⏝࡟

⾲ 3 ࡟౑⏝ᶵᮦࢆ♧ࡍࠋࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᐇྤฟ㔞ࡢ᥇ྲྀࡋࡓࢥ࢔౪ヨయࡢヨ㦂࡟⏝࠸࡞࠸⾲㠃㒊ࡢษ᩿ࡋ

11.5m3/h㸪ᛴ⤖๣ࡢῧຍ⋡ࡣࢭ࣓ࣥࢺ㉁㔞ࡢࡓ⠊ᅖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ྿௜ࡅ࠿ࡽ 28 ᪥ࡲ࡛ࡣᑒ⥸㣴⏕ᖹᆒࡣ

3.6࡜ࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪ಁ㐍୰ᛶ໬⎔ቃୗ㸦஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘ 5%㸪

㹼12.6%࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᗘ 20Υ㸪‵ᗘ 60%㸧࡟࡚ಁ㐍ᮇ㛫 28 ᪥᭚ࡋࡓᚋ࡟
 ヨ㦂㡯┠ᐃࡋࡓࠋ

⾲ 4 ࡟◳໬ᚋࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓヨ㦂㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ௨ୗࡢヨ㦂㡯┠ࡣ㸪ヨ㦂྿௜ࡅ᫬࡟᥇ྲྀࡋࡓ ᐇ㦂⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ౪ヨయࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ෗┿ 1 ࡟ヨ㦂྿ ᙉᗘ≉ᛶ௜ࡅࡢ≧ἣࢆ♧ࡍࠋᙉᗘࡣ㸪྿௜ࡅ࠿ࡽ 3㸪24 ᫬㛫ᚋᅗ 2 ࡟ᛴ⤖๣ῧຍ⋡࡜ᮦ㱋 24 ᫬㛫ࡢᘬᢤࡁ᪉ἲ࡟ࡼ

ࡢึᮇᮦ㱋࡟࠾࠸࡚ࡣᘬᢤࡁ᪉ἲ㸦ࣉࣝ࢔࢘ࢺ᪉ἲ㸧ࡿᙉᗘࢆ㸪ᅗ 3 ࡟ᮦ㱋 28 ᪥ࡢᅽ⦰ᙉᗘ࡜ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࠋ࡟ࡼࡿᙉᗘࢆồࡵ㸪ᮦ㱋 7㸪28 ᪥࡛ࡣ㸪ヨ㦂ᆺᯟ࡟྿ᛴ⤖๣ῧຍ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡋࡓࡀ࠸㸪ึᮇࡢᙉᗘⓎ⌧௜ࡅࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࠿ࡽࢥ࢔౪ヨయ㸦ȭ50mm㸧ࢆ᥇ྲྀ㸪ᛶࡣ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪㏫࡟ᮦ㱋 28 ᪥ࡢ㛗ᮇᅽ⦰ᙉᗘࡣᛴ⤖๣ᑒ⥸㣴⏕ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᮦ㱋࡟࡚ᅽ⦰ᙉᗘヨ㦂ࢆᐇ᪋ῧຍ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡋࡓࡀ࠸㸪పୗࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࠋ

ᅗ 4 ࡟㸪ᅗ 2 ࡜ྠࡌࢹ࣮ࢱࢆ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࡢῧຍࡢ᭷

X ⥺ᅇᢡ࠾ࡼࡧ⇕ศᯒヨ㦂ࡣ㸪No.1㸪No.2 ࢆᑐ㇟࡜↓࡟ศࡅ࡚ᅗ♧ࡋࡓࠋᅗ୰࡟♧ࡋࡓᅇᖐᘧࡼࡾจ⤖㐜ࡋ࡚㸪྿௜ࡅᚋ㸪┤ࡕ࡟ࢧࣥࣉࣝࢆ᥇ྲྀࡋ㸪5mm ⠠࡟ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓሙྜ㸪ᛴ⤖๣ࡢ◳໬ಁ㐍ᶵ⬟ࡀ㜼ᐖࡉ࠿ࡅࡓᚋ㸪ᑒ⥸㣴⏕࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪྿௜ࡅᚋ࠿ࡽ┤ࢀࡿࡓࡵ↓ῧຍ࡜ྠ⛬ᗘࡢึᮇᙉᗘࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟

ᚋ㸪3㸪24 ᫬㛫࠾ࡼࡧ 7㸪28 ᪥ࡢྛᮦ㱋࡛࢔ࣥࢺࣥ࡟ᾐ

ࡣ㸪ₕࡋ㸪Ỉ࿴ࢆ೵Ṇࡉࡏࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢศᯒࡣ㸪ࣈࣇࢼタᐃࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᗘࡢᙳ㡪ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᛴ⤖๣ῧຍ⋡ࢆ 5%⛬ᗘ㧗ࡃ࣮₃ᩯ࡛ No.5C ℐ⣬ࢆ⏝࠸࡚࢔ࢫࣆ࣮ࣞࢱ࣮࡟ࡼࡾ࢔

ᅗ 5 ࡟ᮦ㱋 3 ᫬㛫࠿ࡽ 28 ᪥ࡲ࡛ࡢᙉᗘヨ㦂⤖ᯝࢆ♧ࢭࢺࣥࢆ㝖ཤࡋ㸪⮬↛஝⇱ࡉࡏࡓᚋ࡟㸪88ȝm ௨ୗ࡟⢊ࡍࠋࡇࡇ࡛♧ࡍ⤖ᯝࡣ㸪ᛴ⤖๣ࡢᐇῧຍ⋡ 6.2%㹼6.9%○ࡋࡓヨᩱࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ࡢ࡯ࡰྠࡌῧຍ⋡ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋᮦ㱋ࡢ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟࡞࠾㸪No.1㸪No.2 ࡛ࡣ㸪Ỉ࿴཯ᛂࡢಁ㐍ࡢ㐪࠸ࢆࢥ࠸ࡎࢀࡶᙉᗘࡣቑ㐍ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪๓㏙

8

東急建設技術研究所報 No.40

 ᅗ  ᛴ⤖๣ῧຍ⋡࡜ 24 ᫬㛫ᙉᗘ    ᅗ  ᛴ⤖๣ῧຍ⋡࡜ 28 ᪥ᙉᗘ     ᅗ  ᛴ⤖๣ῧຍ⋡࡜ 24 ᫬㛫ᙉᗘ⦶傽㇆ㄵ 1PP

ࡢ㏻ࡾ No.1 ࡣ㸪ᛴ⤖๣ࡢ◳໬ಁ㐍స⏝࡟ࡼࡾẚ㍑ⓗึᮇࡢᮦ㱋࡟࠾ࡅࡿᙉᗘⓎ⌧ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ୍᪉㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓ No.2㸪No.3 ࡣᮦ㱋 24 ᫬㛫ࡲ࡛ࡢᙉ
ᗘⓎ⌧ᛶࡣప࠿ࡗࡓࡀ㸪㏫࡟ᮦ㱋 7 ᪥௨㝆ࡢᙉᗘⓎ⌧ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ᮦ㱋 28 ᪥᫬Ⅼ࡛ࡣจ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ No.1 ࡼࡾࡶ㧗࠸ᙉᗘ࡜࡞ࡗࡓࠋ

1R 6&
1R 6&
1R 6&




 ; ⥺ᅇᢡ࠾ࡼࡧ♧ᕪ⇕ศᯒ㧟燱 㡴 ᅗ  ᮦ㱋࡜ᙉᗘࡢ㛵ಀ

ᅗ 6 ࡟ X ⥺ᅇᢡࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ㏆ᖺ㸪X ⥺ᅇᢡ࡛ࡣࢭ࣓ࣥࢺ㖔≀ࡸࢭ࣓ࣥࢺỈ࿴≀ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᐃ㔞᪉ἲࡀ
600╔ ┠ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 3) ࡀ 㸪 ࡇ ࡇ ࡛ ࡣ ࢚ ࢺ ࣜ ࣥ ࢞ ࢖ ࢺ ࡜X⥺ᅇᢡᙉᗘ(cps)

Ca(OH)2 ࡢ⏕ᡂࢆྠᐃࡋࡓࠋNo.1 ࠾ࡼࡧ No.2 ࡜ࡶ྿௜ࡅ┤ᚋ࠿ࡽ࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺࡢ⏕ᡂࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࣝࢩ࣒࢘࢔࣑ࣝࢿ࣮ࢺ⣔ᛴ⤖๣ࡣ㸪ึᮇࡢᩘ᫬㛫⛬ᗘ࡛࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺࡀ⤌⧊඲య࡟⏕ᡂ㸪⥙┠ᵓ㐀ࢆᙧᡂࡋ㸪⏕ᡂࡋࡓ࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᙉᗘࡀⓎ⌧ࡉࢀࡿ 4) ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢຠᯝࡣ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍ

400

ᐃ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ Ca(OH)2 ࡜࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺ㔞ࢆ♧ࡍࠋจ⤖㐜ᘏ๣ࡢῧຍࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺࡢ⏕ᡂ㔞ࡣ㸪྿௜ࡅᚋ 24 ᫬㛫ࡲ࡛࡟ቑຍࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ࡟㔜㔞ẚࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ Ca(OH)2 ࡞࡝ࡢࡑࡢ௚ࡢ⏕ᡂ≀ࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜

300
200

SC:0%
8Ettringite(AFt)
101216 Ca(OH)18 2 20400

28d(Ͳ200cps)
7d(Ͳ150cps)24h(Ͳ100cps)
3h(Ͳ50cps)
┤ᚋ

300
200

SC:1%
8

ࡿࠋCa(OH)2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࡢῧຍࡢ᭷↓࡟㛵

101214

161820
ᅇᢡゅ 2ɽ(deg)ࢃࡽࡎ㸪྿௜ࡅ࠿ࡽ 3 ᫬㛫ᚋ࠿ࡽቑຍࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋᅗ  X ⥺ᅇᢡ⤖ᯝࡓࠋࡲࡓ㸪3 ᫬㛫௨㝆ࡢ Ca(OH)2 ࡢቑຍ๭ྜࡣ㸪จ⤖㐜
7ᗘࡀᮦ㱋 28 ᪥࡛จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓ࡯࠺ࡀ኱ࡁࡃ࡞

6Ca(OH)2 (mass%)ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓ࡯࠺ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᅽ⦰ᙉࡗࡓࡇ࡜࡜ྠᵝ࡟㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓ࡯࠺ࡀᮦ㱋࡟㐍ࡴ࡟ࡘࢀࢭ࣓ࣥࢺࡢỈ࿴཯ᛂࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⾲ 5 ࡟ᮦ㱋 28 ᪥࡟࠾ࡅࡿ♧ᕪ⇕ศᯒ⤖ᯝ࡜ಁ㐍୰ᛶ
໬῝ࡉࡢ

14500

100

࡛࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺࡢ㔜㔞ẚࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ28d(Ͳ200cps)
7d(Ͳ150cps)24h(Ͳ100cps)
3h(Ͳ50cps)┤ᚋᐃ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ♧ᕪ⇕ศᯒ࡟ࡼࡾ⟬ᐃࡋࡓ

7No.1(SC0%)Ett
No.2(SC1%)Ett
No.1(SC0%)Ca(OH)2No.2(SC1%)Ca(OH)2

565443322110ࢭ࣓ࣥࢺࡢỈ࿴཯ᛂࡢ㐍⾜⛬ᗘࢆ♧ࡍᣦᶆ࡜⪃࠼ࡓ0㻜㻚㻜㻜㻝

Ca(OH)2㸪࢚ࢺࣜࣥ࢞࢖ࢺ㔞ࡣจ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓሙ

㻜㻚㻜㻝㻜㻚㻝㻝ᮦ㱋(᪥)ྜࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋᛴ⤖๣ࡢᐇῧຍ⋡ࡣ No.1 ࡀᅗ  ♧ᕪ⇕ศᯒ⤖ᯝ

6.2%࡛ No.2 ࡀ 6.9%࡜࡯ࡰྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀ No.2 ࡢจ⤖9

㻝㻜

㻝㻜㻜

Ettringite (mass%)⇕㔜㔞X⥺ᅇᢡᙉᗘ(cps)ᅗ 7 ࡟♧ᕪ⇕ศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋNo.1㸪No.2 ࡢ♧ᕪCa(OH)2Ettringite(AFt)

500

100600ࡋࡓ No.2 ࡟࠾࠸࡚ࡶᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ

東急建設技術研究所報 No.40

㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓ࡯࠺ࡀⱝᖸከࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ⾲  ୰ᛶ໬῝ࡉ࡜♧ᕪ⇕ศᯒ⤖ᯝ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᐃ㡯┠

No.1 (SC0%)

No.2 (SC1%)

Ett (mass%)

2.61

3.70

Ca(OH)2 (mass%)

3.06

5.60

ಁ㐍୰ᛶ໬῝ࡉ(mm)6.03.6ࡲࡓ㸪ಁ㐍୰ᛶ໬῝ࡉࡣ㸪୍ḟᨭಖᮦ࡜ࡋ࡚ࡢせồᛶ⬟࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓሙྜ㸪↓ῧຍࡢሙྜࡼࡾࡶ୰ᛶ໬῝ࡉࡣᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪No.1 ࡜ No.2 ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜จ⤖㐜ᘏ๣ࢆῧຍࡋࡓሙྜࡢ᪉ࡀ⤌⧊ࡣ⦓ᐦ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽจ⤖㐜ᘏ๣ࡣ㸪ᛴ⤖๣ࡢ◳໬ಁ㐍ᶵ⬟୰ࡢ⏕ࢥࣥࣉࣛࣥࢺ࠿ࡽࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ౪⤥ࡍࡿ᪉ἲࢆⱝᖸ㜼ᐖࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪ᮦ㱋ࡀ㐍ࡴ࡟ࡋࡓࡀࡗࡶ୍ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡜࡞ࡿࠋࡇࡢሙྜ㸪ᩘ᫬㛫๓࡟ࢥࣥࢡ࡚⌮᝿ⓗ࡞ࢭ࣓ࣥࢺࡢỈ࿴཯ᛂ⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿ≧ែࢆ࣮ࣜࢺࢆ〇㐀ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ά⏝࡛ࡁࡿಁࡋ㸪ࢭ࣓ࣥࢺ⢏Ꮚࡢ⾲㠃࠿ࡽᖹᆒⓗ࡟㸪ࡲࡓ㸪ෆ㒊ࡢࡀจ⤖㐜ᘏ๣࡛࠶ࡿࠋᮏ᳨ウ࡛ࡣ㸪ࡇࡢจ⤖㐜ᘏ๣ࡀࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᇶᮏ࡟ྥ࠿ࡗ࡚☜ᐇ࡞Ỉ࿴ࢆಁࡍഴྥ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ≀ᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆホ౯ࡋࡓࡀ㸪ึᮇࡢࢭ࣓ࣥࢺࡢ◳໬స⏝ࢆⱝᖸ㜼ᐖࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵᛴ⤖๣ῧຍ⋡ࢆ ࡲ࡜ࡵ5㸣⛬ᗘ㧗ࡃタᐃࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡀ㸪㛗ᮇⓗ࡞ࢭ࣓ࣥࢺࡢỈ࿴ࡣ㏫࡟ಁ㐍ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾ㸪⪏ஂᛶࢆྵࡵࡓᇶ

௒ᅇࡢ᳨ウ⤖ᯝ࠿ࡽᑟỈ㊰࡞࡝ᑠ᩿㠃ࡢࢺࣥࢿࣝࡸ

ᮏⓗ࡞ᛶ⬟࡟ၥ㢟ࡢ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

ᘏ㛗ࡢ▷࠸ࢺࣥࢿࣝࡢ᪋ᕤࡢ㝿ࡣ㸪᪋ᕤ࣮ࣖࢻࡢไ⣙ࡸ࿘㎶⎔ቃ࡬ࡢ㓄៖࠿ࡽ⌧ᆅࣉࣛࣥࢺࢆ௬タࡏࡎ࡟ᕷㅰ ㎡ᮏ᳨ウࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ヨ㦂྿௜ࡅ࡛ࡣྡྂᒇᨭᗑᅵᮌ㒊ఀⰋ†సᴗᡤࡢ᪉ࠎ࡟㸪ศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㟁Ẽ໬Ꮫᕤᴗ(ᰴ)ࡢⲨᮌẶ௚㸪㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࠎ࡟኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋཧ⪃ᩥ⊩
1㸧 ᒾᮏᐜ᫛࡯࠿:㐜ᘏࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⏝࠸ࡓࢺࣥࢿࣝ྿௜ࡅᕤἲࡢ㐺⏝౛㸪ᅵᮌᏛ఍㸪➨ 54 ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍㸪ᖹᡂ 11 ᖺ2㸧 ᯇ⏣ᩔኵ࡯࠿:㐜ᘏࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⏝࠸ࡓ྿௜ࡅᕤἲࡢ㛤Ⓨ㸪ዟᮧ⤌ᢏ⾡◊✲ᡤᖺሗ㸪No.25㸪1999 ᖺ3㸧 బᕝᏕᗈ࡯࠿:࣮ࣜࢺ࣋ࣝࢺἲ࡟ࡼࡾᐃ㔞ࡋࡓࢭ࣓ࣥࢺࢡ࣮ࣜࣥ࢝ࡢ㖔≀⤌ᡂ࡜ࢭ࣓ࣥࢺရ㉁࡜ࡢ㛵ಀ㸪᪥ᮏࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛ༠఍㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛᖺḟㄽᩥሗ࿌㞟㸪Vol.27㸪pp.43-48㸪2005 ᖺ4㸧 ஬࿡⚽᫂:ᛴ⤖ࢭ࣓ࣥࢺࠓ㉸㏿◳ᛶ⤖ྜᮦ/ᛴ⤖ᮦࠔ㸪ࢭ࣓ࣥࢺ࣭ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸪No.535㸪1991 ᖺ 9 ᭶5㸧 ఀ⸨ṇ᠇࡯࠿:྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟࠾ࡅࡿᅽ㏦๓ᚋࡢရ㉁ኚ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪᪥ᮏࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛ༠఍㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛᖺḟㄽᩥሗ࿌㞟㸪Vol.22㸪pp.1369-1374㸪2000 ᖺA STUDY ON THE SPRAYED CONCRETE
USED RETARDER IN COMBINATION WITH SET ACCELERATING AGENT
S.Maehara, M.Ito, M.Suzuki
H.Yamamoto, T.Nakashima and Y.Kume
If concrete with set accelerating agent was able to be applied to sprayed concrete in tunnel primary lining, concrete
plant would not need in construction site because ready mixed concrete can be used every time without regard to day timeand night. It is predominate in case of smaller construction site.
In this report, we analyzed the sprayed concrete used retarding agent in combination with set accelerating agent. Fromthe experimental results, The compressive strength of concrete used retarding agent at a long-term material age of 28 days
had a higher value compared to without retarding agent. Additionally, the production ratio of calcium hydroxide at retarding
agent increased as the material age becomes longer.

10